## PENGARUH PENAMBAHAN CAMPURAN SERBUK KAYU KULIM TERHADAP KUAT TEKAN BETON K-225
Amiwarti*, Agus Setiobudi**, Muhammad Firdaus*** *Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang, Jln. Jend. A. Yani Lr Gotong Royong 9/10 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
**Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang, Jln. Jend. A. Yani Lr Gotong Royong 9/10 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
***Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang,
Jln. Jend. A. Yani Lr Gotong Royong 9/10 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
*email: amiwarti@univpgri-palembang.ac.id **email: setiobudiagus@univpgri-palembang.ac.id (Penulis Korespondensi) ***email: firdaus@univpgri-palembang.ac.id

## ABSTRAK
Penambahan  serbuk  kayu  kulim  diharapkan  memberikan  tambahan  kekuatan  daya  ikat  antar  partikel, serta menghambat difusi air dalam material akibat sifat hidrofobnya dengan demikian dapat menghasilkan beton  yang  kuat,  tidak  tembus  air,  dan  dapat  sebagai  bahan  konstruksi.  Penelitian  serbuk  kayu  kulim dilakukan  sebagai  penambahan  bahan  pengganti  semen  dengan  variasi  persentase  0%,  1,5%,  2%  dan 2,5%  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  serbuk  kayu  kulim  terhadap  kuat  tekan  beton  K-225. Benda  uji  yang  digunakan  yaitu  kubus  beton  dengan  ukuran  panjang  15  cm,  lebar 15  cm  dan  tinggi 15 cm, pengujian dilakukan pada saat umur beton 7 hari dan 28 hari. Hasil penelitian  bahwa hasil uji kuat tekan beton campuran serbuk kayu kulim pada umur 7 hari mengalami penurunan dari setiap variasi pada variasi  1,5%  dengan  kekuatan  154,091  kg/cm 2 dari  kekuatan  beton  normal  157,87  kg/cm 2 ,  pada  variasi 2%  dengan  kekuatan  149,56  kg/cm²  dari  kekuatan  beton  157,87  dan  2,5%  dengan  kekuatan  139,74 kg/cm²  dari  kekuatan  beton  157,87  kg/cm².  Sedangkan  pada  umur  28  mengalami  peningkatan  pada variasi 1,5% dengan kekuatan 258,33 kg/cm 2 dari kekuatan beton normal 242,87 kg/cm 2 , pada variasi 2% terjadi penurunan dengan kekuatan 209,23 kg/cm² dari kekuatan beton 242,87 dan 2,5% terjadi penurunan dengan kekuatan 230,38  kg/cm² dari kekuatan beton 242,87 kg/cm².
Kata kunci : Serbuk Kayu  Kulim, Beton K-225, Kuat Tekan Beton.

## 1. PENDAHULUAN
Kayu  Kulim  menurut  Departemen  Kehutanan  bahwa  kayu  kulim  tergolong  jenis  kayu berat sampai sedang yang tumbuh di hutan hujan tropis didaerah ( original of wood ) Kalimantan dan Sumatera”, dan berdasarkan data dari Peraturan Konstruksi Indonesia (1961) “Kayu Kulim termasuk  dalam  kelas  awet  I  dan  kelas  kuat  I-II  dengan    berat  jenis  ( specific  gravity )    kayu kering udara maksimum 1,08 gr/cm3 dan minimum 0,7 3gr/cm dan rata rata 0,94 gr/cm dengan besar  batang  berdiameter  60  cm,  tinggi  30  m,  dan  mempunyai  panjang  cabang  20  m  serta tumbuh tumbuhan ini hidup ditanah kering liat berpasir  dengan corak warna kulit luar berwarna kelabu coklat atau merah coklat, beralur dangkal dan mengelupas banyak kecil kecil dan tipis, tekstur  kayu, arah  serat berpadu  dan  bergelombang  serta permukaan kayu  licin  dan daya retak  tinggi”.  Bentuk  inti  dan  serat  kayu, warna  rasa  dan  bau  dapat  dibedakan sebagai karakteristik dari jenis kayu kulim tersebut. Departemen Kehutanan (dalam Asmaun; 2019).
Menurut  Mulyono,  T.  (dalam  Amiwarti,  A.  &  Mahipal,  M.;  2019),  menyatakan  bahwa adonan  dari  semen  hidrolis,  agregat  halus  dan  kasar  kemudian  air  dengan  atau  tanpa  bahan tambah  atau additive yang  fungsinya sebagai pengubah  sifat  tertentu  yang  dimiliki  oleh  beton tersebut  jika  diinginkan  disebut  dengan  beton.  Beton  memiiki  banyak  hal  yang mempengaruhinya  yaitu  nilai  banding  campuran,  kualitas  dari  bahan  penyusun,  langkah  pada saat  pengecoran,  tahap finishing ,  kondisi  suhu  ruangan  dan  proses  perawatan  beton.  Beton
banyak  digunakan  oleh  ahli  struktur  untuk  dipakai  sebagai  material  bangunan,  sebab keunggulan  yang  dimilikinya.  Dalam  kondisi  perkerasan,  beton  menyerupai  batuan  karang dengan perkuatan yang tinggi. Selain tahan terhadap serapan api, beton juga tahan dari korosi.
Menurut  Ferguson  dalam  Saifuddin,  dkk.  (2014)  bahwa:  “beton  adalah  suatu  elemen struktur yang terdiri dari partikel-partikel agregat yang dilekatkan oleh pasta yang terbuat dari semen  portland  dan  air.”  “Pasta  itu  mengisi  ruang-ruang  kosong  di  antara  partikel-partikel agregat  dan  setelah  beton segar (fresh) dicorkan, ia  akan  mengeras  sebagai  akibat  dari  reaksi- reaksi kimia eksotermis antara semen dan air dan membentuk suatu bahan struktur yang padat dan dapat tahan lama”.
Menurut Naim  (2018) adalah:  “Beton  adalah  suatu  campuran  yang  terdiri  dari  pasir, kerikil,  batu  pecah  atau  agregat-agregat  lain  yang  dicampur  menjadi  satu  dengan  suatu  pasta yang terbuat dari semen dan air sehingga membentuk suatu massa mirip batuan .” Menurut  Saifuddin,  dkk.  (dalam  Purwanto;  2021)  bahwa:  “Dalam  penelitiannya menyatakan,  pada  serbuk  kayu  Kulim  dari  Desa  Rambah  dan  Tengah  Hilir  Kabupaten  Rokan Hulu-Riau  mengandung  kadar  selulosa  dan  hemiselulosa,  dimana  apabila  pada  saat  proses pembentukan  beton,  campuran  semen  dan  pasir  ditambah  serbuk  kayu  Kulim  tersebut,  maka senyawa  yang  terkandung  dalam  serbuk  kayu  tersebut  akan  terserap  pada  permukaan mineral/partikel dan akan menambah kekuatan ikat antar partikel.
Menurut  Pane,  dkk.  (2015)  menyatakan  bahwa:  “beton  adalah  campuran  antara  semen Portland atau semen hidraulik yang lain, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan  tambah  membentuk  massa  padat”.  “Beton  polos  memiliki  kekuatan  tekan  yang  tinggi dibandingkan dengan kekuatan tariknya.” “Kuat tekan beban beton adalah besarnya beban per satuan  luas,  yang  menyebabkan  benda  uji  beton  hancur  bila  dibebani  dengan  gaya  tekan tertentu, yang dihasilkan oleh mesin tekan. Kuat tarik beton biasanya 8%-15% dari kuat tekan beton”.
Beton  merupakan  hasil  dari  pencampuran  bahan-bahan  agregat  halus  dan  kasar  yaitu pasir,  kerikil,  batu  pecah  atau  bahan  semacam  lainnya,  dengan  menambahkan  semen secukupnya yang berfungsi sebagai perekat bahan susun beton, dan air sebagai bahan pembantu guna  keperluan  reaksi  kimia  selama  proses  pengerasan  dan  perawatan  beton  berlangsung. Agregat  halus  dan  kasar,  disebut  sebagai  bahan  susun  kasar  campuran,  merupakan  komponen utama beton. Nilai kekuatan serta daya tahan ( durability ) beton merupakan fungsi dari banyak faktor,  diantaranya  nilai  banding  campuran  dan  mutu  bahan  susun,  metode  pelaksanaan pengecoran,  pelaksanaan finishing ,  temperatur  dan  kondisi  perawatan  pengerasannya. ( Nurmaidah; 2016).
Beton  merupakan  campuran  material  material  pembentuk  beton,  yaitu:  agregat  halus, agregat  kasar,  semen,  dan  air  dengan  perbandingan  tertentu  dengan  atau  tanpa  bahan tambahan”.  “Beton  sebagai  salah  satu  bagian  kontruksi  yang  penting,  dimana  pemakaian  dan kegunaannya  yang  begitu  luas  dan  umum,  beton  merupakan  bahan  yang  sangat  bervariasi, kualitasnya dapat diperoleh dengan berbagai komposisi campuran dan tata cara pembuataannya, kualitas beton juga sangat ditentukan dari tata cara perawatannya (Saputra; 2017).
Menurut Manuahe,  dkk.  (2014)  bahwa:  “kuat  tekan  beton  adalah  besarnya  beban  per satuan luas yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu, yang  dihasilkan  oleh  mesin  tekan”.  Secara  matematis  kuat  tekan  beton  dinyatakan  sebagai berikut:
𝑓 ′ 𝑐 = P
A ............................................................... ( 1 ) dimana: f’c  = Kuat Tekan Beton (MPa) P   = Beban Maksimum (N) A   = Luas Penampang (mm²).
Serbuk kayu yang merupakan hasil limbah dari industri furniture menjadi salah satu yang harus diperhatikan, peningkatan pemintaan furniture seiring dengan peningkatan limbah serbuk
kayu yang dihasilkan, oleh karena itu perlu dilakukan pemanfaatan terhadap serbuk kayu guna menjaga  keseimbangan  lingkungan,  penambahan  serbuk  kayu  kedalam  campuran  beton merupakan  salah  satu  alternatifnya,  senyawa  selulosa  serta  hemiselulosa  merupakan  senyawa yang terkandung dalam serbuk kayu, dimana senyawa ini dapat memberikan penambahan ikatan antar partikel pada campuran semen dan pasir pada beton, oleh karena itu beton dapat menjadi lebih  kuat  dan  relative  lebih  tahan  terhadap  air  sehingga  dapat  dipakai  pada  konstruksi  yang memiliki tujuan tertentu. (Darmiyanti; 2021)
Menurut  Munir  (2017)  bahwa:  “Agregat  merupakan  komponen  beton  yang  paling berperan  dalam  menentukan  besarnya.  Agregat  terdiri  dari  butiran  mineral  keras  yang bentuknya  mendekati  bulat  dengan  ukuran  butiran  antara  0,063  mm-150  mm.”  Sedangkan agregat  menurut  asalnya  dapat  dibagi  dua  yaitu  agregat  alami  yang  diperoleh  dari  sungai  dan agregat buatan yang diperoleh dari batu pecah”.
Menurut Zuraidah  (2012) bahwa:  “Pada  umumnya  pasir  yang  digali  dari  dasar  sungai, cocok  digunakan  untuk  pembuatan  beton.  Pasir  ini  terbentuk  ketika  batu-batuan  di  bawa  arus sungai  dari  sumber  air  ke  muara  air,  akibat tergulung  dan  terkikis akhirnya  membentuk  butir- butir halus.” “Agregat halus (pasir) adalah agregat dengan berukuran butir lebih kecil dari 4,75 mm,  agregat  halus  umumnya  yang  digunakan  unruk campuran  beton antara  25-35  0% dengan volume total agregat, sedangkan sisanya untuk agregat kasar (batu pecah)”.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  SNI  7656  :  2012  dimana  Tata  Cara  Pemilihan Campuran  Untuk  Beton  Normal  dengan  menambahkan  serbuk  kayu  dari  dari  volume  kubus beton,  adapun  jenis  kayu  yang  digunakan  yaitu  serbuk  kayu  kulim  yang  mana  serbuk  kayu dikeringkan  terlebih  dahulu  dalam  oven  selama  5  jam  pada  suhu  60 o C.  Karena  serbuk  kayu merupukan  bahan  yang  halus  dan  mudah  terbakar  atau  hangus  sehingga  perlu  kehati-hatian mengeringkan di dalam oven.   Setelah menjadi abu inilah serbuk kayu kulim dapat digunakan sebagai campuran beton sesuai kebutuhan.
Penelitian  ini  dibuat  dengan  benda  uji  atau  sampel  dari  Laboratorium CV.  Global Enggineering yang  berada  di  Jalan  Sukarela  Kecamatan  Sukarami  Kota  Palembang  yang meliputi  pemeriksaan  material,  pembuatan  benda  uji,  slump  test  dan  pengujian  kuat  tekan. Pemeriksaan bahan material agregat, diantaranya yaitu:
1) Pemeriksaan kadar air
2) Pemeriksaan berat jenis dan Penyerapan
3) Pemeriksaan berat isi
4) Pemeriksaan kadar lumpur (lolos saringan No.200)
5) Pemeriksaan kadar organik
6) Pemeriksaan analisa saringan
7) Pemeriksaan abrasi
8) Pemeriksaan kekekalan bentuk agregat (natrium sulfat)
9) Pemeriksaan lempung dan partikel mudah pecah
10) Pemeriksaan bentuk pipih dan lonjong
11) Pemeriksaan bidang pecah tertahan no.4
Adapun kebutuhan pembuatan benda uji yaitu:
1) Umur beton 7 hari
2) Umur beton 28 hari
3) Variasi persentase beton 0%, 1,5%, 2% dan 2,5%
4) Jumlah benda uji 6 buah untuk masing-masing variasi
5) Menggunakan cetakan kubus beton berukuran 15x15x15cm
Pada penelitian ini digunakan semen portland dari PT. Semen Baturaja, Agregat kasar dari Merak, Banten dan agregat halus dari Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, air dari PDAM Tirta Musi, serta bahan tambah serbuk kayu kulim dari sisa penggergajian di kota Palembang.
Waktu pengujian kuat tekan dilakukan ketika umur beton 7 hari dan 28 hari dari pembuatan benda uji.
Menurut  SNI  03-1974-1990  (dalam  Amiwarti,  A.  &  Mahipal,  M.,  2019),  menyatakan kuat tekan beton merupakan sifat beton dalam menerima gaya yang ditahannya tergantung pada hubungan  regangan-regangan  yang  terjadi  pada  beton  kemudian  jenis  tegangan  yang  dapat diterima.  Sebab  karakter  material  beton  hanya  memiliki  nilai  kuat  tarik  yang  rata-rata  rendah, oleh  karena  itu,  umumnya  cuma  diperhitungkan  bekerja  dengan  baik  di  titik  tekan  pada penampangnya  serta  hubungan  regangannya  yang  muncul  karena  dipengaruhi  dari  gaya  tekan tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil Pengujian Agregat Halus dan Kasar
Penelitian  Pengaruh  Penambahan  Campuran  Serbuk  Kayu  Kulim  Terhadap  Kuat  Tekan Beton K-225 dengan penggunaan serbuk kayu kulim sebagai bahan pengganti sebagian agregat halus maka perlu dilakukan beberapa pengujian. Dibawah ini hasil pengujian agregat kasar dan halus,  dimana  pengujian  yang  dilakukan  diantaranya:  pengujian  kadar  air,  berat  jenis  dan penyerapan, berat isi gembur dan padat, kadar lumpur, kadar organik, analisa saringan (gradasi), abrasi, kekekalan  bentuk  agregat  (natrium  sulfat),  bentuk  pipih  dan  lonjong  dengan  rasio  3:1,  serta bidang pecah. Dimana hasil pengujian bisa dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1 .
Rekapitulasi Hasil Pengujian Material Agregat Halus Dan Kasar
No Pengujian Satuan Pasir Ex. Tanjung Raja Spesifikasi Agregat Halus Agregat 1-2 Ex. Merak, Banten Spesifikasi Agregat Kasar 1. Kadar Air % 5,144 - 3,766 - 2. Berat Jenis & Penyerapan Berat jenis curah kering (Sd) Gr/cc 2,354 - 2,280 Min. 2,1 Berat jenis kondisi SSD (Ss) Gr/cc 2,596 - 2,346 Min. 2,1 Berat jenis Semu (Sa) Gr/cc 2,702 - 2,443 Min. 2,1 Penyerapan air (Sw) % 2,454 Maks. 5% 1,917 Maks. 2,5% 3. Berat Isi Berat isi kondisi gembur Kg/ltr 1,399 Min. 1,200 1,280 Min. 1,200 Berat isi kondisi padat Kg/ltr 1,567 - 1,454 - 4. Kadar Lumpur Lolos saringan No.200 % 3,334% Maks. 5% 0,937 Maks. 1% 5. Kadar Organik Nomor warna - 3 Maks. 3 - - 6. Analisa Saringan % Ukuran Maksimum Mm 4,750 - 19,00 - Modulus - 2,455 - 3,778 - 7. Abrasi Keausan dengan mesin los Angeles % - - 25,762 Maks. 40% 8. Kekekalan Bentuk Agregat Natrium Sulfat % 6,764 Maks. 10% 4,634 Maks. 12% 9. Gumpalan Lempung & Partikel yang Mudah Pecah % 2,429 Maks. 3% 1,984 Maks. 2% 10. Bentuk Pipih dan Lonjong % - - 14,586 Maks. 25% 11. Bidang Pecah Tertahan No.4 Satu bidang pecah atau lebih % - - 96,516 Min. 95% Dua bidang pecah atau lebih % - - 93,399 Min. 90%
Berdasarkan  hasil  pengujian  material  halus  dan  kasar  jika  dilihat  dari  tabel  diatas  maka dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  material  agregat  halus  dari  pasir  dari  ex.  Tanjung  Raja  dan Agregat  1-2  ex.  Merak,  Banten  telah  memenuhi  syarat  speksifikasi  yang  ada  untuk  bahan penyusun beton yang dibuat dalam penelitian ini.

## 3.2. Pembuatan Desain Mix Formula (DMF)
Pembuatan Desain Mix Formula (DMF) yang dibutuhkan untuk rancangan campuran beton Pengaruh  Penambahan  Campuran  Serbuk  Kayu  Kulim  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  K-225 dengan menggunakan SNI 7656-2012 ini sebagai berikut:

## Tabel 2
Volume Kebutuhan Per 1 Kubus 0,003375 M3
No. Material  Kebutuhan 1 m 3 (kg/m 3 ) Volume 1 Kubus (m 3 ) Kebutuhan Per 1 Kubus (kg/m 3 ) 1.  Semen 361,00 0,003375 2,01 2.  Air 205,00 0,003375 0,69 3.  Pasir 597,57 0,003375 2,01 4.  Split 1134,53 0,003375 3,82

## Tabel 3

## Kebutuhan Volume untuk Sampel 6 Kubus
No  Material Kebutuhan 1 m 3 (kg/m 3 ) Kebutuhan 6 Kubus (Kg/m 3) Hasil Akhir Kebutuhan 6 Kubus (Kg/m 3) 1. Semen 361,00 7,26 8,71 2. Air 205,00 4,14 4,96 3. Pasir 597,57 12,06 14,47 4. Split 1134,53 22,92 27,50

## Tabel 4

## Kebutuhan Volume Serbuk Kayu Kulim untuk 6 Kubus
No  Variasi Pasir Tanjung Raja (kg) Serbuk Kayu Kulim (gr) PC (kg) Agregat Kasar (kg) 1. Beton Normal + Serbuk Kayu Kulim 0% 14,47 - 2,01 3,82 2. Beton Normal + Serbuk Kayu Kulim 1,5% 14,26 271,05 2,01 3,82 3. Beton Normal + Serbuk Kayu Kulim 2% 14,19 289,4 2,01 3,82 4. Beton Normal + Serbuk Kayu Kulim 2,5% 14,11 361,75 2,01 3,82

## 3.3. Pengujian Slump Test
Pengujian  yang  dilakukan  sebelum  proses  pembuatan  benda  uji  adalah  uji Slump  Test. Tujuan  dilakukan  pengujian  slump  ini  adalah  untuk  menentukan  ukuran  derajat  kemudahan pengecoran  adukan  beton  segar  dan  mendapat  nilai  slump  beton  dengan  menggunakan  alat kerucut Abrams yaitu alat yang berupa kerucut terpancung (Cone) . Cara melakukan pengujian ini adalah sebelum memasukan adukan ke dalam cetakan kubus, maka kita lakukan pengujian slump  terlebih  dahulu  dengan  menggunakan  alat  uji  slump  ( Kerucut  Abraham ),  pengujian  ini juga sangat mempengaruhi pada proses pengerjaan, dan mempengaruhi kuat tekan beton.

## Tabel 5.
Hasil uji slump test rata-rata pada beton segar
No. Variasi Nilai Slump (cm) 1. Beton Normal + Serbuk Kayu Kulim 0% 9 2. Beton Normal + Serbuk Kayu Kulim 1,5% 8,5 3. Beton Normal + Serbuk Kayu Kulim 2% 9 4. Beton Normal + Serbuk Kayu Kulim 2,5% 9 Nilai Rata-rata Slump Test 8,87
Berdasarkan data dari diatas bahwa menunjukkan slump campuran Beton Normal (0%), Beton Normal + Serbuk Kayu Kulim 1,5%, Beton Normal + Serbuk Kayu Kulim 2%, dan Beton Normal + Serbuk Kayu Kulim 2,5%, yaitu: 9 cm, 8,5 cm, 9 cm dan 9 cm. dari variasi beton campuran normal dan beton campuran serbuk kayu kulim didapat slump test rata-rata dari pengujian beton segar sebesar 8,87 cm. nilai ini masih dalam batas yang diijinkan pada beton normal yaitu 8 – 12 cm dalam SNI 03-2834-2000.

## 3.4. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Uji kuat beton dalah pemberian beban pada sampel beton untuk mengetahui kemampuan maksimal  beton  dalam  menerima  beban.  Sehingga  akan  diketahui  mutu  yang  dihasilkan  dari setiap sampel beton.
1. Kuat Tekan Beton Normal
Beton  normal  merupakan  beton  dengan  komposisi  rancangan campuran  beton  tanpa adanya  bahan  campuran  lain  seperti  serbuk  kayu  kulim.  Dibawah  ini  adalah  hasil  yang menunjukkan dari hasil pengujian kuat tekan sampel campuran beton normar K-225 pada umur  7  hari  dalam  penelitian  Pengaruh  Penambahan  Campuran  Serbuk  Kayu  Kulim Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  K-225  yang  kemudian  dikoversikan  pada  umur  28  hari, dimana hasilnya sebagai berikut ini:

## Tabel 6
Kuat Tekan Beton Normal Umur 7 Hari dan konversi umur 28 hari
Pada  Tabel  6  menunjukkan  bahwa  kuat  tekan  beton  normal  umur  7  hari  nilai  rata-rata hasil ujinya sebesar 157,87 kg/cm² jika dikonversikan pada umur 28 hari maka didapatkan nilai rata-rata sebesar 242,87 kg/cm².

## 2. Kuat Tekan Beton Penambahan Serbuk Kayu Kulim
Beton  campuran  serbuk  kayu  kulim  menggunakan  komposisi  rancangan  beton ditambahkan  serbuk  kayu  kulim  mengurangi  sebagian  agregat  halus.  Hasil  pngujian sampel campuran beton yang ditambah sengan serbuk kayu kulim pada umur 7 hari dan 28 hari bisa dilihat sebagai berikut ini:

## Tabel 7
Kuat Tekan Beton Serbuk Kayu Kulim 1,5 % Umur 7 Hari
No Umur (Hari) Berat (kg) Beban (kN) Luas (cm²) Kuat Tekan (kN/cm²) Kuat Tekan (kg/cm²) Rata-Rata Kuat Tekan (kg/cm²) 1 7 8,025 350,00 225,0 1,556 158,62 154,091 2 7 8,055 325,00 225,0 1,444 147,29 3 7 8,060 345,00 225,0 1,533 156,36

## Tabel 8
Kuat Tekan Beton Serbuk Kayu Kulim 1,5 % Umur 28 Hari
No Umur (Hari) Berat (kg) Beban (kN) Luas (cm²) Kuat Tekan (kN/cm²) Kuat Tekan (kg/cm²) Rata-Rata Kuat Tekan (kg/cm²) 1 28 8,025  505,00 225,0 2,244 228,87 258,33 2 28 8,055  625,00 225,0 2,778 283,26 3 28 8,060  580,00 225,0 2,578 262,86 No Umur (Hari) Berat (kg) Beban (kN) Luas (Cm 2 ) Kuat Tekan (kN/cm) Kuat Tekan Umur 7 Hari (kg/cm²) Konversi Terhadap Umur Kuat Tekoreksikan Umur 28 hari (kg/cm²) 1 7 8,010 360,00 225 1,600 163.16 0,650 251,01 2 7 7,965 330,00 225 1,467 149,56 0,650 230,09 3 7 7,900 355,00 225 1,578 160,89 0,650 247,52 RATA – RATA 157,87 242,87
Berdasarkan tabel 7 dan 8 didapat kuat tekan beton dengan ditambah serbuk kayu kulim sebanyak 1.5% didapatkan kuat tekan beton rata-rata pada umur 7 hari 154,091 kg/cm² dan pada umur 28 hari didapat rata rata 258,33 kg/cm², dilihat dari nilai rata rata yang di dapat pada umur 7 hari ke 28 hari kuat tekan betonnya mengalami peningkatan sebesar 104,239 kg/cm² dengan komposisi penggunaan serbuk kayu kulim ditambahkan 1,5% dari pengurangan agregat halus.

## Tabel 9
Kuat Tekan Beton Serbuk Kayu Kulim 2% Umur 7 Hari
No Umur (Hari) Berat (kg) Beban (kN) Luas (cm²) Kuat Tekan (kN/cm²) Kuat Tekan (kg/cm²) Rata-Rata Kuat Tekan (kg/cm²) 1 7 7,820 315,00 225,0 1,400 142,76 149,56 2 7 7,925 365,00 225,0 1,622 165,42 3 7 7,790 310,00 225,0 1,378 140,49
Berdasarkan tabel di atas didapat kuat tekan BKK 2% didapatkan rata-rata pada umur 7 hari 149,56 kg/cm²

## Tabel 10
Kuat Tekan Beton Serbuk Kayu Kulim 2% Umur 28 Hari
No Umur (Hari) Berat (kg) Beban (kN) Luas (cm²) Kuat Tekan (kN/cm²) Kuat Tekan (kg/cm²) Rata-Rata   Kuat Tekan (kg/cm²) 1 28 7,925 540,00 225,0 2,400 244,73 237,93 2 28 7,820 520,00 225,0 2,311 235,67 3 28 7,790 515,00 225,0 2,289 233,40
Berdasarkan tabel di atas didapat kuat tekan BKK 2% didapatkan rata-rata pada umur 7 hari 149,56 kg/cm² dan pada umur 28 hari didapat rata rata 237,93 kg/cm², dilihat dari  nilai rata rata yang di dapat pada umur 7 hari ke 28 hari kuat tekan mengalami peningkatan sebesar 88,37 kg/cm²  dengan  komposisi  penggunaan  serbuk  kayu  kulim  ditambahkan  2%  dari  pengurangan agregat halus.

## Tabel 11
Kuat Tekan Beton Serbuk Kayu Kulim 2,5% Umur 7 Hari
No Umur (hari) Berat (kg) Beban (kN) Luas (cm²) Kuat Tekan (kN/cm²) Kuat Tekan (kg/cm²) Rata-rata Kuat Tekan (kg/cm²) 1 7 8,080 300,00 225 1,333 135,96 139,74 2 7 7,735 315,00 225 1,400 142,76 3 7 7,885 310,00 225 1,378 140,49
Berdasarkan tabel di atas didapat kuat tekan BKK 2,5% didapatkan rata-rata pada umur 7 hari 139,74 kg/cm².

## Tabel 12.
Kuat Tekan Beton Serbuk Kayu Kulim 2,5% Umur 28 Hari
No Umur (hari) Berat (kg) Beban (kN) Luas (cm²) Kuat Tekan (kN/cm²) Kuat Tekan (kg/cm²) Rata-rata Kuat     Tekan (kg/cm²) 1 28 8,080 420,00 225 1,867 190,35 230,38 2 28 7,735 550,00 225 2,444 249,26 3 28 7,885 555,00 225 2,467 251,53
Berdasarkan tabel di atas didapat kuat tekan BKK 2,5% didapatkan rata-rata pada umur 7 hari 139,74 kg/cm² dan pada umur 28 hari didapat rata rata 230,38 kg/cm², dilihat dari  nilai rata rata yang di dapat pada umur 7 hari ke 28 hari kuat tekan mengalami peningkatan sebesar 90,64 kg/cm²  dengan  komposisi  penggunaan  serbuk  kayu  kulim  ditambahkan  2,5%  dari  pengurangan agregat halus.

## Tabel 13

## Rekapitulasi Hasil Uji Kuat Tekan Beton Keseluruhan
No Umur (hari) Variasi Campuran (%) Kuat Tekan Beton (kg/cm2) Kuat Tekan Rata-Rata (kg/cm2) 1 7 Hari Normal 1 163.16 157,87 2 Normal 2 149,56 3 Normal 3 160,89 4 1,5% 158,62 154,10 5 1,5% 147,29 6 1,5% 156,36 7 2% 142,76 149,56 8 2% 165,42 9 2% 140,49 10 2,5% 135,96 139,74 11 2,5% 242,76 12 2,5% 240,49 13 28 Hari Normal 1 251,01 242,87 14 Normal 2 230,09 15 Normal 3 247,52 16 1,5% 142,76 258,33 17 1,5% 165,42 18 1,5% 140,49 19 2% 244,73 237,93 20 2% 235,67 21 2% 233,40 22 2,5% 190,35 230,38 23 2,5% 249,26 24 2,5% 251,53
Pada  gambar  1,  dapat  dilihat  kuat  tekan  beton  dengan  umur  7  hari  pada  beton  normal dengan kekuatan 157,87 kg/cm 2 , variasi 1,5% dengan kekuatan 154,10 kg/cm 2 , pada variasi 2% dengan kekuatan 149,56 kg/cm 2 dan kuat tekan beton variasi pada 2,5% dengan kuat tekannya 139,74  kg/cm 2 dengan  komposisi  penggunaan  serbuk  kayu  kulim  ditambahkan  dengan pengurangan sebagian agregat halus.
`
Gambar 1 . Grafik Beton Umur 7 Hari
Sebagaimana terlihat pada Gambar 2, pada umur 28 hari beton normal dengan kekuatan 242,87 kg/cm 2 , variasi 1,5% dengan kekuatan  258,33 kg/cm 2 , pada variasi 2% dengan kekuatan 237,97  kg/cm 2 dan  kuat  tekan  beton  variasi  pada  2,5%  dengan  kuat  tekannya  230,38  kg/cm 2 dengan  komposisi  penggunaan  serbuk  kayu  kulim  ditambahkan dengan  pengurangan  sebagian agregat halus.
157,87 154,10 149,56 139,74 130,00 140,00 150,00 160,00 Beton Normal + Serbuk Kayu Kulim 0%
Beton Normal + Serbuk Kayu Kulim 1,5% Beton Normal + Serbuk Kayu Kulim 2% Beton Normal +
Serbuk Kayu Kulim 2,5%

## Kuat Tekan Beton Rata-Rata Umur 7 Hari
Gambar 2 . Grafik Beton Umur 28 Hari

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan, maka  dapat  diambil  kesimpulan  penelitian ini adalah:
▪ Berdasarkan  nilai  hasil  kuat  tekan  rata-rata  pada  umur  7  hari  pada  campuran  beton  yang ditambah dengan penambahan serbuk kayu kulim mengalami penurunan jika dibandingan campuran  beton  normalnya,  dimana  untuk  kekuatan  beton  normal  157,87  kg/cm2, sedangkan  setiap  variasi  pada  variasi  penambahan  serbuk  kayu  kulim  1,5%  dengan kekuatan  154,091  kg/cm 2 ,  pada  variasi  2%  dengan  kekuatan  149,56  kg/cm²  dan  2,5% dengan kekuatan 139,74 kg/cm².
▪ Sedangkan  pada  umur  28  mengalami  peningkatan  pada  penambahan  serbuk  kayu  kulim pada  variasi  1,5%  dengan  kekuatan  258,33  kg/cm 2 dari  kekuatan  beton  normal  242,87 kg/cm 2 ,  sedangkan  pada  penambahan  serbuk  kayu  kulim  2%  terjadi  penurunan  dengan kekuatan  237,97  kg/cm 2 ,  dan  penambahan  serbuk  kayu  kulim  2,5%  terjadi  penurunan dengan kekuatan 230,38  kg/cm².
▪ Dari  hasil  perhitungan  rata-rata  nilai  kuat  tekan  beton  karakteristik  diatas,  maka  untuk sampel beton dengan penambahan serbuk kayu kulim pada umumnya masih masuk untuk campuran  Beton  K-225,  namun  untuk  variasi  1,5%  kuat  tekan  beton  nilai  kekuatan maksimal  yang  dicapai  yaitu  sebesar  258,33  kg/cm 2 jika  dibandingkan  dengan  kekuatan beton normal sebesar 242,87 kg/cm 2 sehingga dapat digunakan sebagai bahan tambah pada campuran kuat tekan beton K-225.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiwarti,  A.,  &  Mahipal,  M.  (2019).  ANALISA  PENGARUH  SERBUK  KACA  DAN  ABU
TERBANG  SEBAGAI  BAHAN  PENGGANTI  ALTERNATIF  TERHADAP  KUAT TEKAN BETON. Jurnal Deformasi , 4 (1), hal: 1–12.
https://doi.org/10.31851/deformasi.v4i1.2969 .
Asmaun. (2019). ANALISA PENGARUH PENGAMPELASAN TERHADAP PERMUKAAN KAYU  KULIM (SCORODOCARPUS  BORNEENSIS  BAILLON  BEEC) DENGAN MENGGUNAKAN RESPONE SURFACE METHODOLOGY . Jurnal Ilmiah
“TEKNIKA” VOL. 5 No. 2, hal: 103-116. http://dx.doi.org/10.35449/teknika.v5i2.90
Darmiyanti,  L.,  Gali  Pribadi  &  Achmad  Pahrul  Rodj.  (2021).  PENAMBAHAN  SERBUK KAYU KAMPER TERHADAP KUAT TEKAN BETON. TEKNIK SIPIL. BENTANG
242,87 258,33 237,93 230,38 210,00 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 Beton Normal +
Serbuk Kayu Kulim 0% Beton Normal + Serbuk Kayu Kulim 1,5% Beton Normal + Serbuk Kayu Kulim 2% Beton Normal + Serbuk Kayu Kulim 2,5%

## Kuat Tekan Beton Rata-Rata Umur 28 Hari
Jurnal  Teoritis  dan  Terapan  Bidang  Rekayasa  Sipil  Vol  9  No  2,  hal:  85-92.  DOI: https://doi.org/10.33558/bentang.v9i2.2861
Manuahe,  R.,  Marthin  D.  J.  Sumajouw,  Reky  S.  Windah  (2014)  KUAT  TEKAN  BETON
GEOPOLYMER  BERBAHAN  DASAR  ABU  TERBANG  (FLY  ASH).  Jurnal  Sipil Statik Vol.2 No.6, Hal: 277-282, file:///C:/Users/10/Downloads/jm_jss,+JSS020601+Riger+Manuahe+090211099.pdf Munir.  2017.  Guru  Sipil.  RETRIEVED  FROM  PENGERTIAN  AGREGAT  DAN KLASIFIKASINYA (MATERIAL BETON).
https://www.gurusipil.com/pengertianagregat-dan-klasifikasinya
Naim, A. J., Fuad, I. S., & Asmawi, B. (2018). PENGARUH PENAMBAHAN SERAT BUAH PINANG TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BELAH  BETON. Jurnal Desiminasi Teknologi, 6 (2).
Nurmaidah,  U.  M.  A.  (2016).  PENGGUNAAN  BAHAN  TAMBAH  DAMDEX (WATERPROOFING)  PADA  CAMPURAN  BETON  TERHADAP  KUAT  TEKAN BETON. ARBITEK: Jurnal Teknik Sipil & Arsitektur , 2 (1).
Pane,  F.  P.,  H.  Tanudjaja,  R.  S.  Windah.  (2015).  PENGUJIAN  KUAT  TARIK  LENTUR BETON DENGAN VARIASI KUAT TEKAN BETON Jurnal Sipil Statik Vol.3 No.5 Mei 2015 (313-321) ISSN: 2337-673
Purwanto,  H.  (2021).  PENGARUH  PENAMBAHAN  LIMBAH  SERBUK  GERGAJI  DAN KERTAS  TERHADAP  KUAT  TEKAN  BETON  TANPA  PERLAKUAN  KHUSUS. Jurnal Deformasi , 6 (1), 25–32. https://doi.org/10.31851/deformasi.v6i1.5515
Saifuddin,  M  I.,  Edison,  B.,  &  Fahmi,  K.  (2013). PENGARUH  PENAMBAHAN  CAMPURAN SERBUK KAYU TERHADAP KUAT TEKAN BETON . Jurnal Mahasiswa Teknik UPP, 1(1). https://media.neliti.com/media/publications/110342-ID-pengaruh-penambahan- campuran-serbuk-kayu.pdf
Saputra,  R.  D.,  &  Hepiyanto,  R.  (2017).  PENGARUH  AIR  PDAM,  LAUT,  COMBERAN PADA PROSES CURING TERHADAP KUAT TEKAN BETON Fc 14,53 Mpa. Jurnal CIVILA,  2(2),  6. https://jurnalteknik.unisla.ac.id/index.php/CVL/article/view/78
SNI 03-2834-2000. (2000).  TATA CARA PEMBUATAN RENCANA CAMPURAN BETON NORMAL.
SNI  03-2847-2002.  (2002).  TATA  CARA  PERHITUNGAN  STRUKTUR  BETON  UNTUK BANGUNAN GEDUNG.
SNI 03-1974-1990. (1990). METODE PENGUJIAN KUAT TEKAN BETON .
SNI  7656-2012.  (2012).  TATA  CARA  PEMILIHAN  CAMPURAN  UNTUK  BETON NORMAL, BETON BERAT DAN BETON MASSA.
Zuraidah,  S.  (2012).  PENGARUH  PENGGUNAN  LIMBAH  PAVING  SEBAGAI ALTERNATIF  AGREGAT  KASAR  UNTUK  BETON. Jurnal  Ilmiah  Kern , 2 (2),  hal:
69-72. file:///C:/Users/10/Downloads/1369-4252-1-SM.pdf